1062 F. Berwerth, 



soll die Hervorhebung dieser Art von zonarer Plessitstruktur 

 uns nur neuerdings das abwechselnde Eintreten von \'er- 

 armung und Anreicherung an Nickel anzeigen. Am reichsten 

 an Taenit sind die äußersten Schalen. Es zeigen diese 

 Zonarausscheidungen äußerlich viel Ähnlichkeit mit magmati- 

 schen Gesteinsbildungen, wo einer von zwei Bestandteilen, 

 z. B. ein saurer und ein basischer Gemengteil, miteinander 

 bänderweise alternieren. 



Über die chemische Zusammensetzung des echten Plessits 

 besitzen wir nicht halbwegs sichere Zahlen. Man hat bisher 

 das nickelreichste Eisen von San Cristobal (267o Ni) mit 

 der Zusammensetzung des Normalplessits identifiziert. A'on 

 mehreren rein plessitischen Meteoreisen (Capeisen, Shingle 

 Springs, Howard Co. u. a.) besitzen wir neuere verläßliche 

 Analysen, deren Nickelgehalt zwischen 16 bis 18% schwankt. 

 Es scheint mir kein Zweifel zu bestehen, daß diese aus der 

 Erfahrung gewonnenen Zahlen uns die normale Plessitzusam- 

 mensetzung anzeigen, welche in den Bereich von IS^o Nickel- 

 gehalt oder etwas darüber zu verlegen ist. Das Eisen von 

 .San Cristobal besteht aus sehr groben Körnern mit Schlacken- 

 zwischenmasse. Am Rande ist partienweise eutektoide La- 

 mellarstruktur vorhanden, während die Körner in der Mitte 

 auf weite Strecken rein taenitisches Aussehen und Verhalten 

 zeigen. Es liegt somit in San Cristobal eine Mischung etwas 

 oberhalb der normalen Eutektoidgrenze vor aus der Zone, 

 wo der Taenit die Vormacht hat. 



Die Ausbildungsform des Plessits in den Oktaedriten 

 wird zu Unterteilungen erst verwendbar werden, wenn das 

 Verhältnis zwischen Makro- und Mikroplessit klargelegt sein 

 wird. 



Die Plessitmeteorite werden aber nach \'ollendung der 

 Untersuchung ihrer Mikrostruktur ebenfalls wie die übrigen 

 Gruppen eine Einteilung nach Art ihrer Strukturform erfahren. 



Die geschilderten Grenzverhältnisse zwischen dem Band- 

 taenit und Plessit könnten Anlaß bieten, dem Bandtaenit die 

 Rolle eines selbständigen Strukturelementes in den oklaedri- 

 schen Eisen abzuerkennen und ihn ganz in das Bereich des 



